축 지름 32 mm 의 단축 압출기 와 , 축 지름 65 mm 의 단축 압출기 와 , 전체 압출기 에 연결 된 피드 블록 과 , 피드 블록 에 연결 된 T 다이 를 갖 는 다층 압출 장치 를 이용 하 여 적층 체 를 성형 했 다 . 축 지름 32 mm 의 단축 압출기 에 합성 예 1 에서 얻 은 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ) 을 연속 적 으로 도입 하 고 , 실린더 온도 250 ℃, 토출 속도 20 . 0 kg / h 의 조건 에서 압출 했 다 . 또한 축 지름 65 mm 의 단축 압출기 에 제조 예 1 에서 얻 은 열가소성 수지 조성물 ( A 1 ) 을 연속 적 으로 도입 하 고 , 실린더 온도 250 ℃, 토출 속도 30 . 0 kg / h 로 압출 했 다 . 전체 압출기 에 연결 된 피드 블록 은 2 종 3 층 의 분배 핀 을 구비 하 고 , 온도 250 ℃ 로 해서 열가소성 수지 조성물 ( A 1 ) 과 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ) 을 도입 하 여 적층 했 다 . 그 앞 에 연결 된 온도 250 ℃ 의 T 다이 로 시트 상 으로 압출 하 고 , 상류 측 으로부터 온도 110 ℃, 95 ℃, 90 ℃ 로 한 3 본 의 경면 롤 로 냉각 하 여 , 열 가소 성 수지 조성물 ( A 1 ) 의 양측 에 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ) 을 적층 한 원반 을 얻 었 다 . 얻 어 진 원반 의 두께 는 140 μ m 였 다 . 얻 어 진 원반 을 고정단 동시 이축 연신기 로 이축 연신 했 다 . 연신 온도 는 160 ℃ 로 하 고 , 예열 시간 은 충분히 마련 하 고 , 연신 속도 를 300 mm / 분 , 연신 배율 을 세로 1 . 85 배 , 가로 1 . 85 배 로 해서 열가소성 수지 적층 연신 필름 을 제작 했 다 . 얻 어 진 열가소성 수지 적층 연신 필름 의 두께 는 40 μ m , 각 층 의 두께 는 중앙 부근 에서 ( B 1 ) / ( A 1 ) / ( B 1 ) = 8 μ m / 24 μ m / 8 μ m 였 다 . 연속 생산 성 평가 , 밀착 성 평가 , 투명 성 평가 , 광학 등 방성 평가 , 기계 강도 평가 , 타발 성 평가 , 치수 안정 성 평가 의 결과 는 모두 양호 하 여 , 종합 판정 은 합격 ( ○) 이 었 다 .